LA FABRICACIÓN DEL ALUMINO FÉRRICO ' 163 



Anhídrico silícico (SiO,) . . . 

 Oxido de aluminio (Al^Oj) . 



— de hierro (Fe203) . . . 



— de calcio (CaO) 



— de íuagnesio (MgO) . 

 Anhídrido sulfúrico (SO3) . . 

 Álcalis (en Na.,0) y pérdida 



Humedad, por ciento 15 . 09 16 . 59 15.23 



Pérdida por calcinación, por ciento. 3.45 4.16 4.71 



Del examen de estos datos analíticos se desprende que las tres 

 muestras de tierra analizadas presentan una composición química 

 muy análoga y corresponden a uno de los tipos del loess pampeano. 



El porcentaje de óxidos de aluminio y de hierro de las tres mues- 

 tras de tierra analizadas, previa calcinación, es término medio de 

 22,86. Al estado natural, es decir, com]3rendiendo la humedad y 

 pérdida por calcinación (término medio 19,74 °/o), el porcentaje de 

 óxidos de aluminio y de hierro es de 18,35. 



C. Líquidos coagulantes provenientes de las cubas y de las piletas. 

 Bajo esta denominación se entienden los líquidos resultantes de la 

 acción de 25306,07 kilogramos de ácido sulfúrico Aa sobre 60000 ki- 

 logramos de tierra B, distribuidos en 10 cubas y cuyo producto de 

 reacción se sometió a cuatro lavajes en las mismas cubas y corres- 

 pondientes piletas. El total de líquidos coagulantes obtenido en los 

 cuatro lavajes ha sido de 279141,58 litros, y cuyo detalle se encuen- 

 tra consignado en los cuadros III y Y. 



De cada uno de los diez líquidos pertenecientes a un lavaje se to- 

 maron partes alícuotas, en centímetros cúbicos, correspondientes al 

 litraje de los mismos, y se mezclaron. Repitiendo esta operación con 

 cada uno de los cuatro lavajes^ se obtuvieron cuatro muestras de 

 «líquidos coagulantes provenientes de las cubas y piletas», que co- 

 rresponden respectivamente al 1°, 2°, 3° y 4° lavajes. 



Los cuadros VI y VII resumen los datos analíticos obtenidos : 



